198 



Sulfat war vollkommen rein und lieferte eine schön rothe 

 Flamme, und im Natriumsulfat liess sich Lithium nur spectro- 

 scopisch, aber nicht durch Natriumphosphat nachweisen. — 

 Vor dem Löthrohr zerfielen die untersuchten Splitter zu einem 

 undurchsichtigen Pulver, ohne dass sich hierbei das Auftreten 

 einer charakteristischen aschgrauen Färbung bemerklich machte ; 

 die am besten von der Hitze getroffenen Theilchen schmelzen 

 zu klaren Kügelchen zusammen. Im Platintiegel vor der Ge- 

 bläseflamme ist Spodumenpulver nicht zum Schmelzen zu brin- 

 gen. Beim Pulvern zeigte der Spodumen eine grosse Härte. 

 — Bestimmung des spec. Gew.: 2.6576 g. gröbliches 

 Pulver verloren im Piknometer bei 20^ C. = 0.8374 g. an 

 Gewicht, woraus sich das spec. Gew. 3.174 berechnet. — 

 Die Analyse führte zu den nachstehenden Resultaten. 



1.2652 g. feines Pulver gaben = 0.8138 SiO^; 0.3516 

 AlgOg; 0.0094 Fe,0, = 0.0084 FeO; Mn- Spuren; 0.0021 

 CaO ; keine Mg O ; kein Kali ; 0.0152 Na2 8 0^ = 0.0066 Na^ O 

 und 0.3228 LigSO^ = 0.0880 Li^O. — Dass die geringe 

 Menge gefundenes Eisen in dem Spodumen als Ox3^dul vor- 

 handen ist, bewies eine nach Pebal-Dölter ausgeführte Be- 

 stimmung, nach welcher 0.6726 g. Substanz zur Filti^ation 

 0.5 Ce. Kaliumpermanganat (1 Cc. = 0.005977 Fe) brauchten 

 = 0.0038424 Fe =■ 0.57 — Der Glühverlust von 0.7232 g. 

 Pulver betrug = 0.0009 g. == 0.12 ^o. 



Diese Werthe führen zu der procentischen Zusammen- 

 setzung: 



SiO, . . . 



. . 64.32 ^'o 



A12Ö3 . . 



. . 27.79 



FeO . . . 



. . 0.67 „ 



MnO . . 



. . Spur „ 



CaO . . . 



. . 0.17 „ 



Lig . . 



. . 7.45 ., 



Na^O . . 



. . 0.5Ö „ 



H,ü. . . 



. . 0.12 „ 





101.07 7,. 



Betrachtet man die kleine Menge von aufgefundenem 

 Kalk, sowie das vorhandene Eisen (theilweise) nach Dölter 

 (a. a. 0. 527) als von Hedenbergit herrührend, so berechnet 

 sich hieraus: 



